DES MONNAIES NÉERLANDAISES. 359 
poids 0,126 gramm. ou 0,13 mill., perte due exclusivement à 
l'oxygène, car ni HCI, ni H°?S$S, ne s'étaient dégagés en quantité 
pondérable. 
Il se peut que les autres bandes aient absorbé, les unes un 
peu plus, les autres un peu moins d'oxygène, de sorte qu'en 
moyenne on pourrait admettre, sur toutes les bandes, 0,15 mill. 
O, ayant produit 0,15 x 4,97 — 0,75 mill. d'oxyde de euivre. 
Deuxième recuit. Celui-ci donna lieu pour les bandes, pesant 
45052,5 gramm., à une augmentation de poids de 6 gramm. ou 
0,13 mill. 
Je portai au rouge dans l'hydrogène (quatre essais) 40 flans 
découpés sur ces bandes. L'opération se fit dans une nacelle de 
porcelaine placée dans un tube de porcelaine. 997,410 gramm. 
de métal perdirent 0,263 gramm. ou 0,26 mill., dont 0,008 mill. 
seulement étaient du soufre, tout le reste de l’oxygène. 
Dans le premier recuit il avait été absorbé 0,15 mill., et dans 
le second 0,26 — 0,15 —0,11 mill. O. Il en résulte que l’aug- 
mentation du poids des bandes, après le second recuit, est due 
presque en entier à l'oxydation. 
Troisième recuit. Les bandes furent enduites de graisse, passées 
au banc à tirer et découpées en flans pour pièces de 21 florins. 
Les flans furent chauffés au rouge pour les débarrasser de la matière 
grasse. Ce recuit donna encore lieu à une augmentation de poids, 
savoir, de 5,5 gramm. ou 0,19 mill. (sur 1131 flans, pesant 
28217 gramm. et couverts de 14 gramm. de graisse). 
Un quatrième recuil, pratiqué sur les flans, leur fit perdre 1,5 
gramm., tandis qu'un cinquième recuit leur fit gagner de nouveau 
3,5 gramm., de sorte que le résultat total de ces deux opérations 
fut un gain de 3,5 — 1,5 —2 gramm. ou 0,07 mill. Ce fait est 
remarquable, car il prouve qu'après avoir été chauffée un certain 
nombre de fois, la surface de l’alliage monétaire n’est plus modi- 
fiée par les recuits ultérieurs. Il peut s'expliquer par la cireon- 
stance qu'à la Monnaie d’Utrecht les recuits se font au contact 
de la flamme du combustible, qui lèche la surface du métal. Cette 
flamme ne renferme pas seülement des éléments oxydants, mais 
